Analisa Kuat Tekan Beton K.300 Dengan Penambahan Semen Mortar Utama Type 420 (Asrullah)

## ANALISA KUAT TEKAN BETON K 300 DENGAN PENAMBAHAN SEMEN MORTAR UTAMA TYPE 420

## Asrullah
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang email : asrull66@yahoo.co.id

## 1. Latar Belakang
Beton  merupakan  bagian  dari  struktur kontruksi  yang  mempunyai  peran  penting dalam pembangunan. Beton adalah campuran dari  semen,  air,  agregat  halus  (pasir),  dan agregat kasar (kerikil/split) serta ditambahkan bahan tambah yang bervariasi [1].
Penelitian  yang  pernah  dilakukan  dengan penmbahan  semen  mortar  utama  type  420 sebesar  5%  pada  mutu  beton  K  250  dengan nilai  kuat  tekan  karakteristik  beton  sebesar 275,09  kg/cm 2 [2],  sedangkan  untuk  mutu beton  K  350  nilai  kuat  tekan  karakteristik beton  terbesar  terjadi  dengan  penambahan semen  mortar  utama  type  420  sebesar  2,5% dengan kuat tekan karakteristik beton sebesar 368,48 kg/cm 2 [3].
Semen  Mortar  Utama  di  produksi  oleh  PT Cipta  Mortar  Utama  yang  merupakan perusahaan  nasional  terbesar  dan  pertama yang memproduksi semen instan siap pakai
(premixed  mortar)  dengan  menggunakan teknologi  modern  yang  dikenal  dengan merek Mortar Utama.  Bahan  utama  semen Mortar Utama adalah pasir pilihan, semen PC 1 kualitas terbaik dari Holcim, bahan pengisi (filler) premium  dan bahan  tambahan (additive)Eropa. Semen PC1 (Portland Cement  1)  adalah  semen  tipe  satu  kualitas
terbaik yang memiliki kuat tekan
(strength) yang  tinggi, bahan  pengisi (filler) yang terkandung di dalamnya untuk meningkatkan kepadatan  serta mengurangi porositas  dalam  adukan,  sedangkan bahan tambah (additive)
yang terkandung didalamnya  adalah  bahan  larut  air  yang berguna  untuk meningkatkan  kelecakan
(konsistensi),  daya  ikat,  water  retention, keawatan  dan  kekuatan. Semen Mortar Utama  mempunyai berbagai tipe yang sesuai dengan  kegunaannya.  dalam  penelitian  ini menggunakan  bahan  tambah  semen Mortar Utama Type 420 [13] . Dengan menggunakan bahan tambah semen Mortar Utama Type 420
Abstract- Mortar  Utama Cement  has  various  types  appropriate  to  its  usage, and  this  research  uses  an additive of Mortar Utama cement Type 420. This research is conducted at laboratory scale in the form of experiment for the purpose to know the value of concrete strength by using Mortar Utama Cement Type 420  as  concrete  mixing  additive. The  concrete  mixing  method  being  used  is SNI  03-2834-2000.  The concrete  quality  being  used  is K  300 with  test  item 15  x  15  x  15  cm in  size  by  adding Mortar  Utama Cement for 5%, 10%, 15% and 20% of cement weight. The strength is tested on the 3 rd , 14 th , 21 st and 28 th days  of  concrete  making. According  to  the  test  result,  we  can  conclude  that  the  highest  strength  of concrete K  300 with 5% addition  is 325.32 kg/cm 2 .  Adding Mortar  Utama cement type  420 is  able  to influence the strength of concrete with simple linear regression model for K 300 : Y = -3.061x + 328.3 with R 2 = 0.731.
Keywords: Strength, Concrete Characteristics.
.
Analisa Kuat Tekan Beton K.300 Dengan Penambahan Semen Mortar Utama Type 420 (Asrullah)
di  harapkan dapat meningkatkan  kuat  tekan beton .
Pemakaian  bahan  tambahan  untuk  campuran beton semakin banyak digunakan di indosesia,  secara  umum  bahan  tambah  yang digunakan  dalam  beton  dapat  dibedakan menjadi dua yaitu bahan tambah yang bersifat kimiawi  (chemical  admixture)  dan  bahan tambah  yang  bersifat  mineral  (additive). Admixture ditambahkan  saat  pengadukan  dan atau  saat  pelaksanaan  pengecoran  (placing), sehingga  lebih  banyak  digunakan  untuk memperbaikikinerja pelaksanaan. Sedangkan additive bersifat mineral ditambahkan pada saat
pengadukan dilaksanakan,  lebih  bersifat  penyemenan lebih  banyak  digunakan  untuk  memperbaiki kinerja kekuatannya [14].

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Material Pembentukan Beton
Beton yang digunakan sebagai struktur dalam konstruksi  teknik  sipil  dapat  dimanfaatkan untuk  hanyak  hal  seperti  untuk  bangunan pondasi,  kolom,  balok,  pelat  lantai.  Dalam teknik  sipil  hidro,  beton  yang  digunakan untuk  bangunan  air  seperti  bendungan, saluran  dan  drainase.  Beton  merupakan fungsi  dari  bahan  penyusun  yang  terdiri bahan  semen  hidrolik  (Portland  sement), agregat  kasar,  agregat  halus,  air dan  bahan tambah (admixture atau additive)[4]

## 2.2. Bahan Tambahan
Bahan  tambah  (admixture)  adalah  suatu bahan  berupa  bubuk  atau  cairan,  yang ditambahkan  ke  dalam  campuran  adukan beton  selama  pengadukan,  dengan  tujuan untuk  mengubah  sifat  adukan  atau  betonnya. Berdasarkan ACI (American Concrete Institute),  bahan  tambah  adalah  material selain  air,  agregat  dan  semen  hidrolik  yang dicampurkan  dalam  beton  atau  mortar  yang ditambahkan sebelum atau selama pengadukan berlangsung. Penambahan bahan
tambah  dalam  sebuah  campuran  beton  atau mortar tidak mengubah komposisi yang besar dari bahan lainnya, karena penggunaan bahan tambah  ini  cenderung  merupakan  pengganti atau susbtitusi dari dalam campuran beton itu sendiri.  Karena  tujuannya  memperbaiki  atau mengubah sifat dan karakteristik tertentu dari beton atau mortar yang akan dihasilkan, maka kecenderungan  perubahan  komposisi  dalam berat  volume  tidak  terasa  secara  langsung dibandingkan  dengan  komposisi  awal  beton tanpa bahan tambah [15].

## 2.3. Pengujian Slump
Pengujian  nilai  Slump  ialah  salah  satu  cara untuk  mengukur  kelecakan  beton  segar  yang dipakai  pula  untuk  memperkirakan  tingkat kemudahan  dalam  pengerjaannya.  Dalam pelaksanaannya  nilai  Slump  untuk  berbagai pekerjaan  pembetonan  harus  disesuaikan dengan syarat yang sesuai dengan pemakaiannya [5]. Tabel 1  Nilai Slump Beton Segar Pada Berbagai Macam Pemakaian No Pemakaian Maks. (mm) Min. (mm) 1 Dinding,  plat  pondasi, dan pondasi telapak 12,5 5 2 Fondasi  Telapak  tidak bertulang,  kaison,  dan struktur di bawah tanah 9 2,5 3 Pelat,  balok,  kolom, dan dinding 15 7,5 4 Pengerasan jalan 7,5 5 5 Pembetonan massal (beton massa) 7,5 2,5

## 2.4. Kuat Tekan
Pemeriksaan  kuat  tekan  beton  dilakukan untuk mengetahui secara pasti akan kekuatan tekan  beton  pada  umur  28  hari  yang sebenarnya.  Pada  mesin  uji  tekan  benda diletakkan dan diberikan beban sampai benda
Analisa Kuat Tekan Beton K.300 Dengan Penambahan Semen Mortar Utama Type 420 (Asrullah)
14
runtuh,  yaitu  pada  saat  beban  maksimum bekerja. Kuat  tekan  beton  dapat  dihitung dengan rumus [12] :
1. Rumus Kuat tekan beton  bi= (2.1)
Dengan :
P = Gaya maksimum dari mesin tekan, kg
A = Luas penampang yang diberi
tekanan,
 bi  = Kuat tekan, kg/
2. Rumus Kuat tekan beton rata – rata
 bm  
Dengan :
 bm = Kuat tekan beton rata - rata,
kg/  bi  = Kuat tekan, kg/
  = Jumlah benda uji
3. Rumus deviasi standar
S =
(2.3)
Dengan :
S      = Deviasi standar kg/  bm = Kuat tekan beton rata - rata, kg/
 bi  = Kuat tekan, kg/
  = Jumlah benda uji
4. Kuat tekan tekan beton karakeristik  bk =  bm – 1,63 x S (2.4)
Dengan : 
 bk = Kuat tekan beton karakeristik,
kg/
 bm = Kuat tekan beton rata - rata, kg/
1,64  = Konstanta
S = Deviasi standar kg/
3. Methodologi
3.1. Lokasi dan Bahan Penelitian
Lokasi  penelitian  adalah  di  Laboratorium Balai Besar Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan  dan  bahan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah :
1. Portland  Semen  adalah  merek  Semen Holcim
2. Agregat kasar yang digunakan adalah batu pecah (split) ex Lahat
3. Agregat  halus  yang  digunakan  adalah pasir ex Sekayu
4. Air PDAM Tirta Musi
5. Bahan  Tambahan  yang  digunakan  adalah Semen  Mortar  Utama  tipe  420  produksi oleh PT Cipta Mortar Utama

## 3.2. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian adalah :
1. Pemeriksaan  karakteristik  agregat  halus dan  kasar  meliputi  ;  pengujian  berat  jenis dan  penyerapan  air  agregat  kasar  [6], pengujian  berat  jenis  dan  Penyerapan  air agregat  halus [7],  pengujian  analisa
saringan  agregat  halus  dan  kasar  [11], pengujian kadar air agregat [10] 2. Pembuatan rencana campuran beton normal [8]
3. Pengujian slump beton [9]
4. Pengujian kuat tekan beton [12]
5. Mutu  beton  yang  dibuat  adalah  beton  K 250, K 300 dan K 350.
6. Penambahan Semen  Mortar  Utama  tipe 420 sebesar 5%, 10%, 15% dan 20% dari berat  semen  yang  digunakan  untuk  setiap karakteristik beton.
7. Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada umur beton 3,14,21 dan 28 hari.
4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Hasil Pengujian Agregat Halus dan Kasar
Hasil  pengujian  karakteristik  agregat  halus dan kasar disajikan pada tabel 2.
Analisa Kuat Tekan Beton K.300 Dengan Penambahan Semen Mortar Utama Type 420 (Asrullah)
15

## Tabel 2 Niali Karakteristik
Agregat Halus dan Kasar Jenis Pengujian Nilai Pasir Split ¾ inch Split 1 ½ inch 1. Analisa Saringan 36.10 (1½”) 25.40 (1”) 19.10 (3/4”) 12.70 (1/2”) 9,25 (3/8”) # 4 # 8 # 16 # 30 # 50 # 100 # 200 - - 100 - 100 53,63 - 87,98 16,50 - 49,32 2,43 100 19,59 0,00 98,04 0,00 - 89,72 - - 72,19 - - 22,15 - - 1,04 - - 0,22 - - 0,12 - - 2.  Modulus kehalusan 3,17 6,92 7,83 3. Berat Isi : Lepas 1,462 1,337 1,330 Padat 1,551 1,415 1,419 4.  Berat Jenis Dasar Jenuh  kering permukaan 2,54 2,57 2,58 5. Penyerapan   ( % ) 1,19 2,26 2,10 6.  Kotoran organic No : 3 - - 7.  Lewat saringan No. 200 Kadar Lumpur 0,60 % - - 8. Keausan (%) - - 23, 24 %

## 4.2. Komposisi Campuran Beton
Kebutuhan material beton
dengan menggunakan  metode SNI  03-2834-2000 disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Kebutuhan Material Untuk Masing-masing Karakteristik Beton No Jenis Material Kebutuhan Material Untuk 1M 3 Beton 1 Semen 451 kg 2 Pasir 599 kg 3 Split ukuran ¾ inchi (19,00 mm) 565 kg 4 Split ukuran 1 1/2 inchi (37,50mm) 548 kg 5 Air PDAM 225 ltr Semen Mortar Utama Tipe 420 5% 22,55 kg 7 Semen Mortar Utama 45,1 kg
Tipe 420 10% 8 Semen Mortar Utama Tipe 420 15% 67,65 kg 9 Semen Mortar Utama Tipe 420 20% 90,20 kg

## 4.3. Nilai Slump
Pengujian  nilai  Slump  dilakukan  pada  setiap campuran beton, hasil pengujian slump beton pada setiap campuran disajikan pada tabel 4.

## Tabel 4 Nilai Slump Berbagai Variasi
Jenis Beton Nilai Slump (mm) Beton Tanpa Penambahan (0%) Semen Mortar utama Type 420 79 Beton dengan penambahan 5% semen mortar utama Type 420 72 Beton dengan penambahan 10% semen mortar utama Type 420 66 Beton dengan penambahan 15% semen mortar utama type 420 62 Beton dengan penambahan 20% semen mortar utama type 420 59

## 4.4. Hasil Pengujian Kuat Tekan
Hasil pengujian kuat tekan beton karakteristik setiap  campuran  dan  setelah  dihitung  dengan menggunakan  rumus 2.1,  2.2,  2.3  dan  2.4 disajikan dalam tabel 5 dan 6.
Tabel 5  Deviasi Standar (S) Beton Umur 28 hari Jenis Beton Deviasi Standar (S) (kg/cm 2 ) Beton  Tanpa Penambahan (0%) Semen Mortar utama Type 420, 0,56 Beton dengan penambahan 5% semen mortar utama Type 420 2,20 Beton dengan penambahan10% semen mortar utama Type 420 2,85 Beton dengan penambahan15% semen 4,25
Analisa Kuat Tekan Beton K.300 Dengan Penambahan Semen Mortar Utama Type 420 (Asrullah)
mortar utama type 420
Beton dengan penambahan20% semen mortar utama type 420 1,28 Tabel 6 Kuat Tekan Beton Umur 28 hari Jenis Beton Kuat tekan Beton Karakteristik (kg/cm 2 ) Beton Tanpa Penambahan (0%) Semen Mortar utama Type 420, 311,35 Beton dengan penambahan 5% semen mortar utama Type 420 325,32 Beton dengan penambahan 10% semen mortar utama Type 420 309,65 Beton dengan penambahan 15% semen mortar utama type 420 290,22 Beton dengan penambahan 20% semen mortar utama type 420 252,37

## 4.5. Model  Hubungan Regresi  Linier Sederhana
Analisa  regresi  linier  sederhana  dilakukan untuk  memperoleh  suatu  model  regresi  yang menggambarkan hubungan antara satu variabel  bebas  (penambahan  semen mortar utama type  420)  dan  satu  variabel  terikat (kuat tekan beton). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) adalah penambahan  semen mortar utama type  420, sedangkan  variabel  terikat  (Y)  adalah  kuat tekan  beton.  Hasil  analisa  regresi  disajikan pada Gambar 1. Hubungan antara penambahan semen  mortar  utama  type  420
(variable bebas) dengan nilai slump (variable terikat) disajikan pada gambar 2.
Gambar 2
Hubungan Kuat Tekan Beton K 300 dengan Penambahan Semen Mortar Utama Type 420
Gambar 5 Hubungan Nilai Slump Beton K 300 dengan Penambahan Semen Mortar Utama Type 420

## 5. Kesimpulan
Dari hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1. Kuat tekan beton tanpa penambahan (0%) semen  mortar  utama  sebesar  311,35 kg/cm 2
2. Kuat  tekan  beton    K 300 terbesar  adalah dengan penambahan Semen Mortar Utama Type  420  sebesar 5% dengn  nilai  kuat tekan 325,32 kg/cm 2 .
3. Model  hubungan  regresi  linier  sederhana adalah Y = -3,061x + 328,3 dengan R 2 = 0,731.
Analisa Kuat Tekan Beton K.300 Dengan Penambahan Semen Mortar Utama Type 420 (Asrullah)

## Daftar  Pustaka
[1] Ali Asroni, 2010, Balok dan Pelat Beton Beton  Bertulang, Penerbit  Graha    Ilmu Yogyakarta, Cetakan Pertama.
[2] Asrullah,  2015,  Analisa  Kuat  Tekan
Beton          K  250  Dengan  Penambahan Semen  Mortar  Utama  type  420  Dengan Ukuran  agregat  Kasar  (Split)  Seragam, Jurnal  Teknik  Sipil  Program  Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang    Volume  5,  Nomor  10, September  2015 ISSN 2089-2950, pp 9- 20.
[3] Asrullah,  2016,  Pengaruh  Penambahan Semen  Mortar  Utama  (MU)  Type  420
Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  K  350, Jurnal  Teknik  Sipil  Program  Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas
Palembang    Volume  6,  Nomor  12, September    2016  ISSN  2089-2950,  pp 16-29 [4] Mulyono,Tri.2003. Teknologi Beton Penerbit Andi. Jakarta [5] Peraturan Beton Bertulang IndonesiaTahun  1971  Dinas  Pekerjaan Umum DPMB Bandung.
[6] SNI 1969:2008 Cara Uji Berat jenis dan Penyerapan  Air  Agregat  Kasar,  Badan Standarisasi Nasional
[7] SNI  03-1970-2008  Cara  Uji  Berat  jenis dan  Penyerapan  Air  Agregat  Halus, Badan Standarisasi Nasional
[8] SNI 03-2834-2000 Tata Cara Pembuatan Rencana  Campuran  Beton  Normal,
Badan Standarisasi Nasional
[9] SNI  03-1972-1990  Metode  Pengujian Slump Beton, Badan Standarisasi Nasional [10] SNI  03-1971-1990  Metode  Pengujian Kadar  Air  Agregat,  Badan  Standarisasi
Nasional
[11] SNI  03-1968-1990  Metode  Pengujian Analisa  Saringan  Agregat  halus  dan
Kasar, Badan Standarisasi Nasional
[12] SNI  03-1974-1990  Metode  Pengujian Kuat  Tekan  Beton,  Badan  Standarisasi Nasional
[13] PT.  Cipta  Mortar  Utama, MM  2100 Industrial Town Jl. Sumbawa Blok F1-1 Cikarang Berkasi Barat.
[14] http://andykasipil.blogspot.co.id/2012/01/ bahan-tambah-untuk-beton.html
[15] https://khedanta.wordpress.com/2012/06/11/ba han-tambah-untuk-campuran-beton